ANÁLISIS MICROGRAFICO DE LOS ACEROS AL CARBONO 229 



tensita se satura, aparte de una cierta temperatura, de ferrita ó 

 cementita según su carburación y uno de estos componentes co- 

 mienza á licuarse. Esta licuación continúa progresivamente á me- 

 dida que la temperatura desciende y la. martensita restante tiende 

 hacia una composición límite representando la saturación recipro- 

 ca de la ferrita y de la cementita ; al mismo tiempo se ve hacerse 

 menos cristalina la estructura de la martensita; y en fin, cerca de 

 la recalescencia, el bruñido-ataque no puede ya poner en descu- 

 bierto la martensita en la cual se reconócela hardenita más arriba 

 descripta. Cuando se llega al puntude recalescencia, que correspon- 

 de como se ve, al punto de solidificación de un cryohidrato salino, 

 se observa un brusco desprendimiento de calor coincidiendo con la 

 transformación integral, á temperatura constante, de la hardenita 

 en perlitas; en consecuencia, este punto aparece como el límite 

 inferior, bajo el cual el acero no adquiere ya temple alguno. 



Y resumiendo, podemos definir la martensita con estas palabras: 

 constituyente duro determinado por el temple, solución sólida de 

 cementita en el hierro, tanto más alejada de la saturación, cuanto 

 más elevada ha sido la temperatura del temple. 



Austenila. — Si se exageran todas las condiciones que provocan 

 el temple : aumento del percentaje en carbono, temperatura inicial 

 y poder refrigerantes del líquido empleado, en lugar de aumentar 

 indefinidamente la dureza, ó al menos mantenerla constanteá partir 

 de un cierto límite, se nota que la disminuye. 



Si en lugar de templaren agua á 20° una barreta de carbura- 

 ción variable, semejante á las que hemos descripto, se templa en 

 agua helada, á una temperatura superior á la de licuación de la 

 cementita y se raya luego con una aguja de coser se obtendrá un 

 trozo discontinuo ; la señal se interrumpe á partir dedondeel acero 

 contiene 0.70 % de carbono,, para reaparecer en una carburación 

 vecina de 1 .30 %• Esto se debe á que un acero, conteniendo 1 .60 % 

 de carbonato, templado á ! 100° en agua helada, en una mezcla de 

 sal y hielo ó en mercurio á 9 o , no está constituido por martensita 

 solamente, sino por una mezcla de hardenita y de un nuevo com- 

 puesto relativamente dulce, descubierto por Asmond y dedicado 

 por él mismo á Robert Austen, la austenila. 



Para poner este hecho en evidencia, basta colocar la placa puli- 

 mentada en el ánodo de un baño constituido por una solución di- 

 luida de HCl ó NH 4 Cl y haciendo pasar durante 10 segundos la 

 corriente de una pila débil. La martensita queda atacada y se dibu- 



